( 21 ) 
nous devons examiner l'utilisation du phosphate de Ciply sous 
forme de superphosphate de chaux, renfermant par conséquent 
l’acide phosphorique à l’état soluble dans l’eau. 
La craie grise de Ciply brute titrant en moyenne 24,56 °/ 0 de 
phosphate de chaux tribasique et 55.00 °/ 0 de carbonate de chaux , 
il était à prévoir que sa transformation en superphosphate ne 
serait pas facile. M. Melsens, dans son intéressante étude sur la 
craie grise de Ciply *, a du reste déjà fixé l’attention sur les diffi¬ 
cultés et sur la dépense en acide sulfurique que cette fabrication 
entraîneraient. Les essais que nous avons entrepris sous ce rap¬ 
port prouvent qu’il est impossible de rendre entièrement soluble 
l'acide phosphorique du phosphate de Ciply, vu que la grande 
quantité de plâtre qui se forme par l’attaque du carbonate de 
chaux absorbe le reste de l’acicîe sulfurique et empêche la 
décomposition complète du phosphate tribasique. 
I er Essai. — 1000 grammes de craie brute (titrant 05.79 °/ 0 de 
carbonate de chaux et 25.47 °/ 0 de phosphate de chaux ont été 
mélangés le 10 décembre 1874, dans une grande capsule en por¬ 
celaine, avec 1584 grammes d’acide sulfurique à 50° B.; quantité 
suffisante pour transformer le carbonate de chaux en plâtre et le 
phosphate de chaux tribasique en plâtre et en acide phospho¬ 
rique hydraté. 2103.6 grammes de superphosphate obtenu de¬ 
vaient donc renfermer 116.7 grammes d'acide phosphorique 
anhydre soluble dans l'eau, soit 5.55 °/ 0 . 
Mais le produit obtenu qui était du reste parfaitement sec et 
pulvérulent titrait seulement : 
Le 14 décembre 1874, 2.54 °/ 0 d’acide phosphorique anhydre 
soluble dans l’eau. 
Le 15 juin 1875, 2.48 °/ 0 d'acide phosphorique anhydre soluble 
dans l’eau. 
Le 15 décembre 1875, 2.00 °/ 0 d'acide phosphorique anhydre 
soluble dans l’eau. 
Il y avait donc à peine 50 °/ 0 de l’acide phosphorique rendu 
1 Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, t. XXXVIII, n° 7. Juillet 
1874. 
